HaIII248_fol_52

Ständischen Bibliothek

—
S
—
S
S
—
S
E
—
S
—
—

Orduunng,

Hach welcher in Hinkunft mit Erzeugung

des in denen

Kaiſerl. Konigl. Erb⸗ Banden

zu verfertigenden

Haypiers

fuͤrzugehen, und ſothane Fabricatur einzurichten
ſeyn wird.

Wienn, in Oeſterreich,

Gedruckt bey Johann Thomas Trattner, Kaiſerl. Koͤnigl. Hof⸗Buchhandler, und
Univerſitats⸗Buchdrucker, 1754.

W.W◻ Emnach ſich bey beſchehener Unterſuchung deren Papier⸗Muͤhlen
) ergeben, daß keineswegs bishero der immer vorgegebene Abgang
5 des erforderend⸗beſonderen Waſſers und Luftes, ſondern vielmehr
LwE die ſchlechte Zubereitung deren Strazzen, und anderer Erforder⸗
nuſſen, wie auch die bey denen Papiermachern eingeſchlichene Mißbraͤuche
und Unordnungen der aͤchten Erzeug⸗und Verfertigung guter Papier⸗Sor⸗
ten entgegen geſtanden; Als iſt theils zu Abſtellung dieſer ſchaͤdlichen Miß⸗
braͤuchen, theils vollkommen guter Verfertigung aller Arbeiten des Erblaͤn⸗
diſchen Papiers ohnumgaͤnglich befunden worden, denen geſamten Wapter.
machern, oder Muͤhl⸗Innhabern nachſtehende ihren Werken vielen Vortheil
verſchaffende Ordnung und Richtſchnur zu beſtaͤndiger Darobhaltung vorzu⸗

ſchreiben.
Grſter Gatz.

Von dem Unterſcheid, Ausſuchen, und der Zubereitung der Lumpen,
Fetzen, und Hadern.

2S iſt bekannt, daß nach den verſchiedenen Gattungen des guten, mittle⸗
D ren, oder ſchlechten Papiers auch die Hadern nach ihrer beſſeren und
ſchlechteren Eigenſchaft muͤſſen unterſchieden werden; daß derwegen die feinere
Hadern zum Poſt⸗Papier, die ſchlechtere aber zum Canzley⸗Concept, und
ſofort die ſchlechteſte zum Fließ⸗Papier zu verarbeiten ſeyen. (1)

Dannenhero muͤſſen die feinſte Hadern ausgeſucht, die darinnen befind⸗
liche Naͤthe aufgetrennet, oder die Hadern ſelbſt ausgeſchoſſen werden. (2)
Die Hadern werden hernach durch das Schlagen, oder Reiben trocken geputzt.
Wann hierauf dieſe alſo geriebene und ausgeſuchte Hadern durch eine ſcharfe
Lauge wohl gebleichet werden, ſo iſt kein Zweifel uͤbrig, daß daraus das
ſchoͤnſte, feineſte, weiſſeſte Papier muͤſſe koͤnnen zubereitet werden. Allein da
dieſe Bleichung, die doch ohne groſſen Koſten, auch ohne groſſer Bemuͤhung
geſchehen kan, vielen Papiermachern zu fremd, unbequem, unanſtaͤndig, und
. muͤhe⸗

(1 Es ſeynd hauptfſaͤchlich fuͤnf Gattungen Hadern in der Sortirung zu unterſcheiden, die Poſt⸗
Canzley⸗Concept⸗Fließ⸗ und blaue Hadern.

2) Es verſtehet ſich von ſelbſten, daß die eiſerne oder meßingene Draͤthe oder Knoͤpfe ans alen Ha⸗
dern muͤſſen ausgezogen werden, indeme durch derley Unrat das Papier verdorben wuͤrde.

muͤheſam zu ſeyn ſcheinen daͤrfte, ſo kan man es bey der bekannten gewoͤhnli⸗
chen und bequemen Faulung bewenden laſſen, welche auf folgende Weis ver⸗
anſtaltet wird. ”

Die ausgeſuchte ſortirte und geputzte Hadern werden in einen Verſchlag,
oder (Handwerks⸗maͤßig zu reden) in einen Zeug⸗Kaſten, welcher mit ſtei⸗
nernen Platten gepflaſtert iſt, Lag⸗weiſe, etwann 2 ¾. Schuh hoch, auf ein⸗
ander hinein gelegt, alsdann genugſam mit Waſſer uͤbergoſſen, damit ſie ſich
erwaͤrmen, und zur Faulung gelangen koͤnnen. (3) Dieſe ganze Lage wird mit
einer alten groben Leinwath zugedeckt (4) damit kein Staub, oder anderer
Unrat darauf komme; Solchergeſtalten laßt man ſie 8. oder 10. Taͤge unbe⸗
ruͤhrt liegen. Nach Verlauf dieſer Zeit werden die Hadern umgewendet, und
wieder auf 9. Taͤg, wie vorhero zugedeckt in Ruhe gelaſſen, dann endlich nach
dieſer Zeit zerſchnitten. Waͤre aber ein Haderreiſſer vorhanden, ſo muͤßten
die Hadern vor beſagter Faulung zerſchnitten werden, weil ſolches nach der
Faulung zu beſchwerlich fallen moͤchte. (5)

Bey erſt erwehnter Hader⸗Faulung iſt aber hauptſaͤchlich in Acht zu neh⸗
men, daß, je feiner die Hadern ſeynd, ſie auch deſto geſchwinder zur Faulung
gelangen; dahero die feineſte nicht uͤber ö6. Taͤge ohne umgewendet zu werden,
und nach der Umwendung nur 3. oder 4. Taͤge liegen bleiben muͤſſen, weil ſon⸗
ſten der Zeug einen betraͤchtlichen Abgang leiden wuͤrde.

Hiebey iſt zu erinneren, daß beſagte Umwendung der Hadern deswegen
genau zu beobachten, und noͤthig ſeye, weil ohne derſelben die Faulung ſehr
ungleich, die mittere und untere Hadern weit mehr, als die oberen erwaͤr⸗
met, mithin die Ungleichheit, und endlich ein ſchaͤdlicher groſſer Abgang ver⸗
urſachet, und erfolgen wuͤrde.

Eben aus dieſer Urſach iſt gemeldet worden, daß die Hadern nicht uͤber
2 ¼. Schuh muͤſſen auf einander gelegt werden, dann, wann ſie, wie gebraͤuch⸗
lich §. 6. auch 7. Schuh hoch liegen, ſo kan ohnmoͤglich eine Gleichheit in der
Faulung getroffen werden, indeme die mittere eine weit groͤſſere Waͤrme ha⸗
ben, als die obere, woraus der groſſe Abgang folgen muß.

Gleichwie uͤbrigens die Eigenſchaft des Waſſers dieſe Faulung ſowohl
befoͤrdern, als verzoͤgern und zuruck hlagen kan, alſo muß ein jeder Raler
2 wohl

3) Es wird vielen fremd vorkommen, warum man den Zeug⸗Kaſten zur Faulung ſolle mit ſtei⸗
nernen Platten pflaſtern, wo man ſonſten Bretter pfleget zu haben. Oie irſach deſſen iſt
aber leicht zu erachten: Erſtens faulen die Steine nicht, wie die Bretter, ſondern dauren
ewig. Zweytens ſeynd die Steine von Natur kaͤlter als die Bretter, hiemit erhitzen die Ha⸗
dern uuter ſich nicht ſo ſtark auf dem Pflaſter, als auf den Brettern, wordurch die Faulung
beſſer von ſtatten gehet; Wer aber bey den Brettern verbleiben will, dem ſtehet es frey. In⸗
gleichen werden die Hadern nur zwey ein halben Schuh hoch auf einander geleget, auf daß
B die Faͤulung langſamer von ſtatten gehe, und in dem Umwenden nicht ſo viel Zeit und Muͤ⸗
he verwendet werde.
4) Die Hadern moͤgen mit einer groben Leinwath, oder mit Brettern, oder ſonſten was andern zu⸗
gedecket werden, es iſt genug, wann der Staub davon abgehalten wird.
5) Die Hadern moͤgen geſchnitten oder gehackt werden, iſt alles gleich, daß aber ein Hader⸗Schnei⸗
der, welcherzugleich die Hadern ausbeutelt, mehr und beſſer arbeite, als 4. Perſonen thun
koͤnnen, iſt unſtrittig, und alſo von jedem vernuͤnftigen Meiſter dem Hack⸗Meſſer allzeit
vorgezogen wird.

—

wohl in Acht nehmen „ob er bey der oben beſtimmten Zeit mehr oder weniger

Abgang habe, damit er erſt ermeldte Zeit mehr oder weniger zu verkuͤrzen wiſſe⸗

Solte nun jemand fragen, zu was die oft erwehnte Faulung nutzen koͤn⸗

ne, da doch der halbe Zeug viele Wochen, ja ſo gar durch den ganzen Winter
in dem Kalk aufbehalten werde? Hierauf wird geantwortet; daß durch die
Faulung der Staub, Schmutz, und Unrath, ſo ſich in den Hadern gleichſam
eingewurzelt befindet, vermittelſt der FHermentation oder Gaͤhrung aufgeloͤſet,
und ſolchergeſtalten von den Hadern losgebracht werde, damit, wann dieſe
hernach unter die Stampfen kommen, derſelbe durch das Waſſer koͤnne ab⸗
gefuͤhret werden.
So unfehlbar dieſer Vortheil aus ermeldter Faulung entſpringet, ſo un⸗

moͤglich iſt derſelbe bey ungefaulten Hadern, welche nur deswegen ſo lange

im Kalk muͤſſen liegen bleiben, damit ſie eine Weiſſe bekommen. (6)

Es folget weiters aus dieſer Faulung der zweyte Vortheil, daß nemlich

das Papier weit feſter, geſchloſſener, dichter, und linder ausfalle, als es von
ungefaulten Hadern geſchehen kan.
Eunundlich hat der Papiermacher noch dieſen hauptſaͤchlichen Nutzen, daß
die gefaulte Hadern nicht eine ſo geraume Zeit in dem Kalk daͤrfen liegen blei⸗
bene als wie die ungefaulte, wie in dem folgenden Satz weiters zu erſehen ſeyn
wird. .

Sweyter Batz.
Von dem halben und ganzen Zeug.

Fagn die Hadern auf die vorgeſchriebene Art zubereitet ſeynd, ſo muͤſſen

en. (7)
8 HBierzu pfleget man ſich der Koͤrbe zu bedienen, welche beſſer ſeynd, als
der Schaf, (8) damit das ſchmutzigſte Waſſer aus den gefaulten Hadern de⸗
ſto beſſer abrinnen k-nne.
So viel Hadern zu einem Ries Papier erfordert werden, ſo viel davon

kommen in ein Loch; allein dieſelbe muͤſſen nicht auf einmal eingetragen wer⸗

den, ſondern man nimmt anfangs nur die Helfte, oder 4. Theil, nach einer
Stund das dritte Viertel, und endlich wiederum nach einer Stund das letz⸗

te, oder vierte Viertel. (9) —
Sol⸗

⁶) Man wird dieſen Paſſum leicht verſtehen köͤnnen, daß nemlich die ungefgaulte Hadern
in dem halben Zeug, und alſo in dem Kalk langer bleiben muͤſſen, auf daß der Schmutz
einiger maſſen von dem Kalk abgefreſſen werde, und hierdurch einige Weiſſe erlange; welches
aber küuͤrzer und beſſer durch die Faulung, wie ſchon gemeldet, zu Stande kommt.
7) Nach der Faupng muͤſſen die Hadern nicht getrocknet werden, ſonſten würde der Schmutz, wel⸗
cher durch die Fermentation aufgeloͤſet ware, in denen Hadern wieder eingehen, und mit ih⸗
nen wieder vereiniget, und alſo die Faulung ohne den geſuchten Effect verbleiben.

8) Weil die Hadern naß in die Geſchirre eingetragen werden, ſo iſt rathſamer ſich der Koͤrbe zu

bedienen, und zwar aus der angeführten Urſache.— J =
9) Es werden die Hadern in dreymalen eingetragen, und dieſes aus guter Urſache, dann das Ab⸗
ſehen die Hadern unter die Staͤmpfe zu geben, um einen halben Zeug daraus zu machen, iſt
hauptſächlich die Hadern abzuwaſchen, und zu reinigen, und zugleich in etwas zu zerſtoſſen;
traget man die Hadern auf einmal ein, ſo iſt der Schmutz allzuhauffig, werden ſie aber ab⸗
etheilet, ſo bleiben die letztere, welche ſchwerer ſeynd als die erſtere, beſſer guidem Boden/

ſie in das Geſchirr eingetragen werden, den halben Zeug zu verferti⸗

ðUů

Solchergeſtalten nun bleiben dieſe Hadern 12. Stunden lang unter der
Stampfe, jedoch muß nach der eilften Stunde das Waſſer, ſo darauf faͤllt, abge⸗
leitet, und in jedes Loch ungefehr ein Pfund vom ſchoͤnſten Kalk geſtreuet werden,
nachdem laͤßt man die Stampfe wiederum eine Stund lang, ohne friſches Waſſer
darauf zu geben,fort arbeiten; auf ſolche Weiſe wird der Kalk nicht abgewaſchen,
ſondern er vermiſcht ſich wohl mit den Hadern, welche dadurch ſchoͤn gereiniget,
und gebleichet werden. (10)
Sobald alſo die zwoͤlfte Stunde verfloſſen iſt, ſo werden die mit dem Kalk
vermiſchte Hadern (welche man nunmehr den halben Zeug nennet) ausgeleeret,R
( Be in den Zeug⸗Kaſteu uͤberbracht, und allda mit der Zeug⸗Peitſche wohl
Da nun ferners der Zeug taͤglich fruhe um 6. Uhr, auch Abends um 6. Uhr
ausgeleeret, und nur etwann 3. Schuh hoch auf einander gelegt wird, ſo muͤſſen
viele Zeug⸗Kaͤſten bereit ſtehen. (12)
Nun iſt anzumerken, daß, wann die Hadern nicht oben erwehnter maſſen ge⸗
faͤulet ſeynd, man gemeiniglich bis 24. auch wohl 36. Stunden zur Verfertigung
des halben Zeuges vonnoͤthen habe, wo zu dem gefaulten nicht mehr als 12. Stun⸗
den erfordert werden. Woraus dann wiederum klar erhellet, daß die Helfte der
Zeit in Erſparung gebracht, die Stampfe und Geſchirre verſchonet werden.
Dieſer alſo zubereitete halbe Zeug verbleibet 15. Taͤge im Zeug⸗Kaſten lie⸗
gen, es ſchadet aber auch nicht, wann man 7. oder 14. Tage zugiebet; jedoch
ſeynd ermeldte 15. Taͤge hinlanglich, und genug. (13) Nach dieſer Zeit wird
dieſer ſogenannte halbe Zeug wiederum in das Geſchirr eingetragen, und zu einem
ganzen Zeug gearbeitet; Wo die Werker langſam gehen, dort geſchiehet dieſes
in 24. Stunden, ſonſten aber kan es in 12. 15. oder 18. Stunden, ja in dem ſoge⸗
nannten Hollaͤnder auch in 5. 6. 7. oder 8. Stunden vollbracht werden.
Dieſe bisher erlaͤuterte 2. Haupt⸗Saͤtze geben einem geſchickten Papierma⸗

cher nunmehro klar zu erſehen, wie er ſich in ſeinem Handwerk verhalten muͤſſe, wie

er ſich zu helfen habe, mithin daß er inſonderheit die Beſchaffenheit ſeiner Werker
verſtehen, und in Acht nehmen, nicht weniger auch die Eigenſchaft ſeines Waſſers
wohl erkennen muͤſſe, damit er ſowohl Zeit, als Arbeit darnach, und hauptſachlich
nach dem Vermoͤgen der Werker zu richten wiſſe, mithin das Papier auf das
ſchleunigſte zu ſeiner Vollkommenheit bringe; Maſſen hieraus der klare Nu⸗

tzen erhellet, daß der Papiermacher nicht bemuͤßiget ſeye, ſein Capital halbe,

oder ganze Jahre in den Hadern todt liegen zu laſſen, mithin das Papier
um einen theuren Preiß an Mann zu bringen, um etwann kaum ſein Intereſſe
heraus zu ziehen. ”M SJðM .
3 Drit⸗

und voͤllig unter dem Stampf, wo die leichtere in der Hoͤhe ſchwimmen, und durch das
Aufſteſgen, und Abfallen deren Staͤmpfen beweget, und abgewaſchen werden; wer aber durch
die Probe ſich der Wahrheit nicht uͤberzeugen will,muß ja beſtandig im Irrthum bleiben.
10) Weilen er den übrigen Schmutz von denen Hadern ſeparirt, und zum Theil abfuͤhrt.
11) Oieſes Ausleeren geſchiehet mit Schaffeln, auf daß von dem Zeug nichts verlohren gehe.
12) Es ſeynd viele der Meinung, daß je hoher der halbe Zeug auf einander geleget wird, je beſſer
waͤre es; aber es ſtecket ein Irrthum darhinter, und iſt leicht zu erachten, daß ein ſolcher
Hauffen Zeug muͤſſe ſehr lang liegen, bis die unreine von einer ſolchen feſt zuſam en ge⸗
ſchlagenen Maſſa ablauffen koͤnne, welches leichter geſchiehet, wann der Stoß geringer ange⸗
richt wird.
13) Oie 15. Täge oder 3. Wochen ſeynd genug, wo der halbe Zeug nur 3. Schuh hoch geleget wird/
. ſolte er aber hoͤher ſeyn, ſo muͤßte er auch laͤnger liegen, welches aber kein Vortheil iſt fuͤr
einen fleißigen Meiſter, welcher ſein Capital nicht lang in den Hadern laſſen will.

—

Dritter Gatz.

WVon Schoͤpfen, Gautſchen, und Preſſen des Papiers.

achdeme die Hadern auf die oben beſchriebene Weiſe zu einem halben, und
endlich ganzen Zeug verfertiget ſeynd, ſo wird das Papier nach dem ge⸗
woͤhnlichen Brauch gemacht, nemlich geſchoͤpft, gegautſcht, gebuſcht, ge⸗
preßt, und geleget; Hiebey iſt aber zu merken, daß das Gautſchen nicht auf
grobe Tuͤcher geſchehen ſolte, welche die Haare laſſen, und die grobe Faͤden
in das naſſe Papier eindrucken; derowegen waͤre es noͤthig, ja unentbehrlich
hierzu ein gut gemachten Filz, oder in Ermanglung deſſen ſolche Tuͤcher zu ge⸗
brauchen, welche ins Creutz gearbeitet, gleich von der erſten Woll⸗Schur her⸗
kommen, und dem doppelten ſogenannten Flanell faſt gleich ſeynd.
Wann das Papier gelegt iſt, ſo muß es nicht gleich aufgehangen, ſon⸗
dern alles, was den ganzen Tag gearbeitet worden, zuſammen in die Preſſe
geleget, und allda langſam nach und nach gepreßt werden, damit es keinen

Schaden leide; Wie es geſchehen koͤnte, wann man die Preſſe ſchnell und gaͤ⸗

he fort anziehen wuͤrde. Alſo bleibet es uͤber Nacht.
Der Nutzen dieſer Art zu preſſen beſtehet darinnen, daß das in dem Pa⸗
pier noch zuruck gebliebene Waſſer, welches die hoͤckerichte Ungleichheiten ver⸗
urſachet, vollkommen ausgedruckt, und das Papier ſchoͤn gleich und platt werde.
Dieſe Handthierung verſtehet ſich nur fuͤr die gemeine Gattungen des
apiers; dann das feine erfordert noch etwas mehr, nemlich wann 2. oder 3.
uſchen Papier zwiſchen denen Filzen das erſtemal gepreſſet worden, ſo koͤn⸗

nen ſie zum zweytenmal, wann ſie gelegt ſeynd, mit dem gegautſchten oben in

die Preſſe genommen, und nach dieſer zweyten Preſſung uͤberlegt werden, und
abermal in die Preſſe kommen, uͤber Nacht wie erſt gemeldet worden. (14) Den

folgenden Tag wird das Papier zu 5. oder 6. Boͤgen zuſammen aufgehan⸗

gen, und wann es trocken iſt, Stoß⸗weiſe auf einander geleget; je laͤnger es
nun alſo liegt, je beſſer gerathet hernach das Leimen.
Diieſes hier angezeigte vielfaͤltige Preſſen hat folgenden Nutzen. Er⸗
ſtens: wird das Papier ſchoͤn gleich, eben und platt. Zweytens: wird das
verborgene Waſſer heraus gedruckt, mithin das Papier auf den Boden weit
eher trocken, und folglich etliche Tage an der Zeit gewonnen, wo ſonſten er⸗
meldtes Waſſer durch die Luft muͤßte ausgezogen werden, welches eben Ur⸗
ſach waͤre, daß das Papier ungleich, hoͤckericht, und locker wuͤrde.

Gierter Gatz.
Vom Leimen, und übrigen Zurichtungen des Papiers.
Gaar das Papier erſt ermeldter maſſen genug ausgeruhet hat, und zum
Leimen vorgenommen werden ſoll; So verfahret man im Leimen nach

—— . . .

14) Das vielfäͤltige Preſſen und überlegen des Papiers koſtet freylich einen Geſellen in der Werkſtatt,

wann man aber betrachtet, daß ein ſolches Papier weder das Glatten noch das Stampfen

brauche, ſo findet man noch einen Gewinn dieſen Geſellen mehr zu halten.

der vorhin gewoͤhnlichen Art, ausgenommen, daß zu 40.: oder 50. Rieſen
Papier, die man leimen will, 8. bis 9. Pfund zerlaſſenen Alauns muͤſſen un⸗
ter den Leim gegeben werden; dieſer wuͤrkt ſo viel, daß das Papier beſſer an⸗
gezogen, und vor dem Flieſſen bewahret werde. (15) ðð
Nach dem Leimen und Preſſen mußes gewoͤhnlicher maſſen Bogen⸗ weiſe
dum austrocknen aufgehangen, alsdann abgenommen, und zur Zeit, da die
Luft etwas friſch und feuchte iſt, nemlich im Sommer in den Morgen⸗Stun⸗
den gleich unter die Preſſe gelegt, und auf das moͤglichſte gepreßt, auch 24.
Stunden darinnen gelaſſen werden, jedoch alſo, daß man waͤhrender Zeit die
Preſſe etliche mal um ſo viel anziehe, als das Papier ſich geſetzet hat. Hier⸗
auf wird es geputzt, ausgeſchoſſen, und in Buͤcher abgetheilt, gefalten, und
abermal gepreßt, jedoch liegt bey dieſem letzten Preſſen das Papier doppelt,
das iſt: 2. Buͤcher neben einander; (16)
Endlichen wird es in Rieſe, auch Ballen unter der Preſſe ſelbſt einge⸗
theilet, und gebunden. Was man nun immer von dem ſogenannten Glaͤtten
ſage, ſo iſt doch gewiß, daß dieſes vielfaͤltige Preſſen das Papier weit gleicher,
platter, feſter, ebener, und ſchoͤner mache, als das Glaͤtten, welches in dem
Papier einen uͤblen Geruch, auch eine ſchaͤdliche Fette verurſachet, und als ein
von den Karten⸗Mahlern ohne Urſach entlehnter Handwerks⸗ Brauch, mit⸗
hin als eine ſchaͤdliche Arbeit abzuſchaffen iſt.
Weil aber jemand geſchlagenes Papier verlangen daͤrfte, ſo kan der ſo⸗
genannte Stampfe, welcher zwar zu all⸗obiger Handthierung nicht vonnoͤ⸗
then iſt, dannoch beybehalten werden. J
Daeas Papier ſtampfen oder ſchlagen geſchiehet auf folgende Weiſe: Es
wird ein groſſer hoͤlzerner Schlaͤgel, gleich einem Hammer, welcher unterhalb
mit einer ſchoͤn polirten eiſernen Platte verſehen iſt, an dem Wellbaum der
Staͤmpfe angerichtet. Die Groͤſſe dieſes Schlaͤgels iſt etwann einem Quart-
Blat gleich, unter dieſem Schlaͤgel liegt eine ſchoͤne Marmorſteinerne Platte,
auf dieſer liegt das ſchon in Buͤcher getheilte Papier, und empfangt ein jeg⸗
liches Buch von dem Schlaͤgel, ungefehr 4. oder F5. Streiche auf jeder Seite
nach Art der Buchbinder Schlaͤgen.
Gleichwie nun nach dieſer vorgeſchriebenen Ordnung die kuͤnftige beſſere
Erzeugung des inlaͤndiſchen Papiers ganz ſicher anzuhoffen ſtehet; Als werden
ſammentliche Papiermacher, oder Muͤhle⸗Inhabere dieſer Ordnung ſchuldigſt
nachzuleben, auch alle Papier⸗Gattungen nach der Hoͤhe, und Breite, das
gehoͤrige Gewicht, wie ſolches in der beygehenden Tabell klaͤrlich ausgemeſſen
iſt, zu verfertigen befliſſen ſeyn, und ſich anmit von denen gegen die Uber⸗
trettere vorgeſehenen nahmhaften Geld⸗Straffen, auch allenfalls Niederle⸗
gung des Gewerbs ſorgfaͤltig zu huͤten wiſſen. erEi

TA-

15) Oer Leim, welcher zum Papier leimen gebraucht wird, moͤge Kaͤß⸗Leim, oder anderer Leim
ſeyn, ſo iſt doch beſſer, wann ein Alaun darunter gemiſcht werde, indeme durch den Alaun
das Papier feſter angezogen, und weniger dem Flieſſen unterworfen.
16) Ourch das Wort doppelt, verſtehet man zwey Hanfſen in Bucher abgetheilten Papier mit ver⸗
tehrten Rucken, wie ſonſten gewöhnlich.

IABELL.

Wie ſammentliche Papiere ihrer Groͤſſe und Breite nach
in dem Gewicht auszufallen haben.

Alles nach dem Wienneriſchen Schuh und Gewicht berechnet.

Hoͤhe. Vrente. Gewichte
eines Rieſes.

Wienſſ ner [ Pfund. Loth.
Zoll. Zoll.

Das fein und ſaubere Concept ⸗124½ 16 ½ rI —
⸗ kleine Canzley ⸗ ⸗ ⸗
ſogenannte Hollaͤndiſche pro Patria
kleine Poſft ⸗ ⸗ ⸗ ⸗
kleine Noten⸗Papier ⸗ ⸗

groſſe dicker⸗ und ſaͤrtere Candley
detto ⸗ ⸗

nemlich etwas dunner ⸗ ⸗.
groſſe und dickere Poſt⸗ ⸗
nemlich etwas dunner und feiner
detto feineſte⸗ ⸗ ⸗ 2
kleine Franzoͤſiſche Median 2⸗
⸗ ſchoͤne groſſe Franzoͤſiſche Median
= Franzoͤſiſche Regal ⸗ ⸗ 23 30 10
Franzoͤſiſche ſuper Regal ⸗ 25 45 120
. Franzoͤſiſche Imperial Regal a04½ 28 ½ 5r 8

Aus dieſem wenigen wird ein Papier⸗ Verſtaͤndiger genugſam erſe⸗
hen koͤnnen, ob das Papier in ſeinem Stand ſeye, wann nebſt der Groͤſſe

das Gewicht, die Weiſſe, die Reine und die Leimung in Obacht genommen
werden.

16 11 —

— .
„
1*

1S8 = 122 —
15 ½ 8 16
16 14 22
19 18 14
19 17 16
19 15 —
13 9
11 3
9 22
19 20 10
20 ½ 25 15

—
+

„
ID e ee ee waſee

—

“« NK N NNNa NNn
2 — —– — — — E E
Mν ẽ & † △ ⏑t ☚ — —
Ae e e e ee ee e

.

—————— .

5

rdnung,

Ka uc⸗ welcher in Hinkunft mit Erzeugung

des in denen

Kuiſerl. Koͤnigl. Erb⸗ Banden

zu verfertigenden

furzugehen, und ſothane Fabricatur einzurichten
ſeyn wird.

Wienn, in Oeſterreich,

Gedruckt bey Johann Thomas Trattner, Kaiſerl. Koͤnigl. Hof⸗ Buchhandler, und
Univerſitats⸗ „Buchdrucker , 1754.

R

VierFarbSelector Standard*-Euroskala Offset

Balance Q

Focus

N

M

K

11

Copyright 4/1999 VXyMaster Gmbä wwwW.yXymaster. om